## Pemanfaatan Sarang Semut Sebagai Material Soil Cement Menggunakan Metode Kuat Tekan Bebas
Jeni Paresa 1,* , Yance Kakerissa, Stenly Marcho Termey
1 Teknik Sipil, Universitas Musamus Merauke, Papua, Indonesia jeni@unmus.ac.id * , kakerisa@unmus.ac.id, stenlytermey207@gmail.com
Abstrak  –  Klasifikasi  tanah  dapat  berbentuk  kerikil, pasir, lanau, dan lempung yang memiliki pemanfaatan dan daya dukung  tanah  yang  berbeda-beda.  Perubahan  kadar  air  pada tanah  lempung  dapat  menyebabkan  ketidakstabilan  kontruksi bangunan umumnya musamus dibangun oleh koloni rayap pada masa musim hujan untuk memanfaatkan tanah liat dan material organik  yang  masih  basah.  Pada  musim  panas,  rumah  rayap akan  mengeras  bersama  dengan  penguapan  air  yang  terjadi akibat  cuaca  panas  dan  kering.  Bomi  ini  terbentuk  dari  tanah, rumput  kering  dan  air  liur  rayap  berfungsi  sebagai  perekat bentuk  dari  sarang  semut  ini  bagian  atasnya  melancip  dengan tekstur  berliku-liku,  dan  mempunyai  warna  coklat  kemerahan. Tujuan  penelitian  ini  untuk  dapat  mengetahui  seberapa  nilai kuat  tekan  bebas  tanah  lempung  yang  distabilisasikan  dengan semen dan sarang semut. Metode pengujian ini bertujuan  untuk mendapatkan  nilai  kuat  tekan  bebas  pada  setiap  benda  uji dengan  campuran  tanah,  semen  dan  sarang  semut  yang  dicetak dalam silider, dengan ukuran tinggi 6,9 cm dan diameter 3,4 cm, yang diuji setelah dilakukanyan pemeraman sesuai dengan umur yang  ditentukakan.  Hasil      pengujian  nilai  kuat  tekan  bebas umur pemeraman 28  hari, pada BU 1 (TA) diperoleh  nilai 0,901 kg/cm2,  BU  2  (TA  +  3%  semen)  diperoleh  1,221  kg/cm2,  BU  3 (95%  TA  +  3%  semen  +  5%  SS)  diperoleh  1,530  kg/cm2,  BU  4 (90%  TA  +  3%  Semen  +  10  %  SS)  diperoleh  1,659  kg/cm2  dan BU 5 (85% TA + 3% Semen + 15% SS) diperoleh 1,760 kg/cm2. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan bebas nilai optimum qu berada pada BU 5 sebesar 1,760 kg/cm2.
Kata kunci: bomi; semen; tanah lempung.
Abstract  – Classification  soil  could  shaped  gravel,  sand, silt,  and  clay  that  have  utilization  and  power  support  different lands. Change water content in soil clay could cause not stability construction  building  Generally  musamus  built  by  colony termites in season rain  for utilise soil clay and organic  materials that are still wet. in season hot, home termite will harden together with  evaporation  of  water  that  occurs  consequence  weather  hot and  dry.  Bomi  this  formed  from  soil,  grass  dry  and  drooling termite  working  as  adhesive  form  from  nest.  The  top  is  tapered with a torrtuous texture, and has a reddish brown color. The aim of  this  research  is  to  find  out  how  muach  the  value  of  the  free compressive strength of clay stabilized with cement  and  nests is. Method  testing  this  aim  for  get  score  strong  press  free  on  every test  object  with  mixture  soil,  cement  and  nest  printed  ant  _  in cylinder, with size 6.9 cm high and 3.4 cm in diameter, tested after done ripening in accordance with specified age. Test results score strong press free age curing 28 days, on BU 1 (TA) obtained value of  0.901  kg/cm  2,  BU  2  (TA  +  3%  cement)  was  obtained  1,221
kg/cm  2,  BU  3  (95%  TA  +  3%  cement  +  5%  SS)  was  obtained 1,530 kg/cm 2, BU 4 (90% TA + 3% Cement + 10% SS) obtained 1,659  kg/cm  2  and  BU  5  (85%  TA  +  3%  Cement  +  15%  SS) obtained 1,760 kg/cm 2. Based on results testing strong press free optimum value qu is at BU 5 of 1,760 kg/cm 2.
Keywords: bomi; cement; soil clay.

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  adalah  suatu  lapisan  yang  tersusun  dari  bahan- bahan  mineral  alami  dan  bahan  organik  yang  memiliki  sifat, klasifikasi,  dan  partikel.  Tanah  seperti  pasir  (sand),  lempung (clay),  dan  lanau  (silt),  yang  digunakan  untuk  menentukan partikel  pada  Batasan  ukuran  butiran  tanah  yang  telah ditentukan  dan  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  sifat  fisis tanah. Jenis tanah terdiri dari banyak campuran atau lebih dari satu  macam  ukuran  partikel.  Tanah  lempung  belum  tentu terdiri  dari  partikel  lempung  saja,  akan  tetapi  akan  tercampur dengan  butiran-butiran  ukuran  lanau  maupun  pasir  dan terdapat  campuran  bahan  organik  [1].  Tanah  dalam klasifikasinya  dapat  berbentuk  kerikil,  pasir,  lanau,  dan lempung  yang  memiliki  pemanfaatan  dan  daya  dukung  tanah yang berbeda-beda [2].
Pada pembangunan infrastuktur memiliki dua alternative menggunakan spesifikasi tertentu, yaitu menggantikan  tanah  yang  rusak  atau  tanah  yang  berada  pada daerah  tersebut  di  perbaiki  dengan  cara  stabilisasi  tanah sehingga  memenuhi  syarat  atau  spesifikasi  yang  dibutuhkan [3].  Penelitian  tentang  stabilisasi  tanah  dengan  bahan  tambah campuran  semen  sering  kali  ditemui  oleh  peneliti  yang  sudah teraplikasi  dikembangkan  dalam  pembuatan  infrastruktur maupun hasil ilmiah yang belum teraplikasi.
Musamus  rumah  rayap  mahakarya  alam  di  Merauke atau biasanya di kenal suku Marind Anim yang tinggal di kota Merauke  menyebut  rumah  rayap  tanah  sebagai  bomi.  Rayap yang  berukuran  sangat  kecil  atau  lebih  dikenal  dengan  rayap macrotermes  membuat  sarangnya  secara  langsung.  Rumah semut  ini  berbentuk  dari  tanah,  rumput  kering  dan  air  liur rayap  berfungsi  sebagai  perekat  bentuk  dari  sarang  semut  ini seperti  kerucut  dengan  tekstur  berliku-liku,  dan  mempunyai warna  coklat  kemerahan.  Umumnya  musamus  dibangun  oleh koloni  rayap  pada  masa  musim  hujan  untuk  memanfaatkan tanah liat dan material organic yang masih basah. Pada musim
panas,  rumah  rayap  akan  mengeras  Bersama  dengan penguapan air yang terjadi akibat cuaca panas dan kering [4].
Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian kuat tekan bebas  tanah  dengan  semen  yang  ditambahkan  menggunakan sarang semut.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Lokasi penelitian
Sampel tanah dan sarang semut yang diambil  langsung dari  lokasi  Kampung  Wasur,  Kabupaten  merauke.  Lokasi pengambilan  sampel  ini  Berada  pada  kordinat  8032’06”  S 140028’37”  E.  dan  pengujian  dilaksanakan  di  Laboratorium Teknik Sipil.

## Gambar 1 Lokasi kampung Wasur
2.2 Bahan penelitian
a. Tanah
Sampel  tanah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  tanah  lempung.  Tanah  yang  diambil  dari kampung  wasur  dan  sampel  tersebut  tidak terganggu.
b. Semen
Dalam  penelitian  ini  jenis  semen  yang  digunakan untuk  stabilisasi  yaitu  semen  conch  tipe  I  Semen conch  dengan  jenis Portland  Composite  Cement (PCC)  mempunyai  sifat  perekat/mengikat  yang merupakan bahan yang bersifat hidrolis.[5]
c. Sarang Semut
Dalam penelitian ini sarang semut yang di gunakan dari  Kampung  Wasur,  Kabupaten  Merauke.  Sarang semut  atau  yang  biasa  dikenal  masyarakat  local Marind  Anim  dengan  sebutan  musamus  (bomi) yang  terbuat  dari  tanah,  rumput,  dan  air  liur rayap.[6]
d. Air
Proses  stabilisasi  tanah  dengan  semen,  air mempunyai  peranan  penting  dalam  penelitian  ini, fungsi  air  sebagai  bahan  pelumas  antara  agregat dengan semen sehingga  memudahkan pekerjaan.[7] Dalam  penelitian  ini  digunakan  air  bersih  yang
bersumber  dari  air  yang  digunakan  di  Universitas Musamus.
2.3 Metode pencampuran bahan uji
Pencampuran  sampel  dilakukan  dalam  pengujian  ini yaitu  benda  uji  yang  digunakan  dalam  keadaan  kering  udara kemudian  ditimbang  sesuai  dengan  kebutuhan  variasi ditentukan,  untuk  campuran  sampel  tanah,  sarang  semut beserta  semen  yang  diambil  sebesar  3%.  yaitu  100%  tanah asli, 100% tanah asli + 3% semen, 95% tanah asli + 5% sarang semut + 3% semen, 90% tanah asli + 10% sarang semut + 3% semen,  85%  tanah  asli  +  15%  sarang  semut  +  3%  semen. Untuk  penambahan  sarang  semut  diambil  5%,  10%,  15% masing-masing  persentase  berat  semen  yang  divariasikan. Tanah  yang  telah  ditimbang  beratnya  dicampurkan  air  sesuai dengan  kadar  air  optimum  yang  didapat  dari  pemadatan sebelumnya  masing-masing  campuran,  kemudian  diaduk  agar airnya  tercampur  rata  dan  dimasukkan  kedalam  kantong plastic  kedap  udara  agar  kadar  air  terjaga,  rawat  selama  1 malam  agar  homogeny.  Kemudian  berikaan  bahan  tambah sesuai variasi, aduk dan cetak.
2.4 Tahapan pengujian
Ada  2  proses  pengujian  tanah  dalam  stabilisasi  tanah, semen dan sarang semut dilakukan sebelum dicampurkan dan pengujian  setelah  pencampuran  tanah,  semen  dan  sarang semut.
a. Pengujian sebelum pemcampuran
 Pengujian kadar air dilakukan untuk mengetahui jumlah  kadar  air  yang  terkandung  dalam  tanah pada  saat  kering  udara.  Pengujian  kadar  air tanah berpedoman pada SNI 03-1965-1990.[8]
 Pengujian  berat  jenis  tanah  berpedoman  pada SNI  03-1964-1990  menjelaskan  bagaimana mengetahui  suatu  berat  jenis  tanah  lempung lolos  saringan  no.40  dan  mengetahui  berat  air suling  pada  suhu  dan  perbandingan  antara  berat butir tanah tertentu.[9]
 Pengujian  batas  cair  dan  batas  plastis  untuk mengetahui  kadar  air  tanah  pada  saat  tanah mengalami  peberubahan  dari  keadaan  cair menjadi plastis dan dari keadaan plastis menjadi semi padat. Pengujian ini berpedoman pada SNI 03-1967-1990  dan  batas  plastis  berpedoman pada SNI 03-1966-1990.[10]
 Yang  dimaksudkan  dengan  pengujian  analisa saringan  yaitu  dapat  mengetahui  seberapa ukuran  butiran  tanah  yang  tersaring.  Pengujian analisa saringan berpedoman pada SNI 03-1968- 1990.
 Pengujian pemadatan berpedoman pada SNI 03- 1742-1989.  Pengujian  pemadatan  dilakukan untuk  menentukan  kadar  air  dan  berat  isi  tanah menggunakan cetakan silinder berukuran tertentu  menggunakan  alat  penumbuk  seberat 2,5 kg dengan ketinggian alat sejauh 30 cm
b. Pengujian  pencampuran  tanah  dengan  semen  dan sarang semut
 Sebelum  melakukan pengujian kuat tekan bebas tahapan-tahapan  yang  perlu  dilakukan  adalah membuat  benda  uji  campuran  tanah  dengan semen  dan  sarang  semut  dengan  kepadatan rencana kepadatan 90% dari kepadatan maksimum dari hasil pemadatan. Variasi sampel tanah  yang  sudah  dicampur  diperam  atau dirawat  dalam  kondisi  sedemikian  hingga pengeringan  dihambat  selama  periode  awal  dari perkembangan  kekuatannya.  Waktu  pemeraman sangat  penting  dalam  menentukan  kekuatan campuran  naik  secara  berlahan-lahan  dengan umur  pemeraman  yang  telah  di  tentukan  waktu pemeraman  dalam  penelitian  ini  yaitu  3,  7,  14, dan 28 hari.

## 3. HASIL PENELITIAN
3.1. Karateristik fisis tanah
Berdasarkan  hasil  pengujian  karakteristik  tanah  dan bahan  tambah  di  Kawasan  Kampung  Wasur  diperoleh  hasil sebagai berikut.

## Tabel 1 Rekapan hasil pengujian tanah dasar
Pada  tabel  1  menujukkan  hasil  pengujian  tanah dasar  yang  kadar  air  sebesar  51,51%,  memiliki  berat jenis  2,64  gr  dan  nilai  bobot  isi  2,02  kg/cm3  serta variasi  gradasi  analisa  saringan  yang  terdiri  dari  lanau 53,81%,  lempung  39,79%,  dan  pasir  6,4%.  Sedangkan data  untuk  hasil  pengujian  Atterberg  Limit  yang diperoleh  nilai:  LL  =  64,59%,  PL  =  56,55%,  dan  P  = 8,04% setelah dilakukan pengujian Atterberg dilanjutkan  dengan  hasil  pengujian  Pemadatan  dengan perolehan data berupa Berat Volume Maksimum (ℽd) = 1,419  kg/  cm3  dan  Kadar  Air  Optimum  16,198%. Untuk  hasil  rekapan  pengujian  sarang  semut  (bomi) dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel  2  Rekapan  hasil  pengujian  bahan  tambah  (sarang semut)
No Pengujian Nilai 1 Kadar air sarang semut 3,10% 2 Berat jenis sarang semut 2,37 gr 3 Bobot isi sarang semut 1,54 kg/cm 3 4 Batas cair sarang semut (LL) 48,04 %
5 Batas plastisitas sarang semut (PL) 44,44 %
6 Index plastis sarang semut (IP) 3,60 %
7 Lolos saringan 200 sarang semut 90,54 % 8 Lanau 69,64 % 9 Lempung 20,9 % 10 Pasir 9,46 % 3.2. Klasifikasi tanah

## a. Klasifikasi System ASSHTO
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  butiran  Tanah  Asli diperoleh  hasil  yang  lolos  saringan  no.200  adalah sebesar  93,6%  untuk  fraksi  lolos  saringan  no  40, dengan  LL  sebesar 65,59%  IP  sebesar 8,04% dapat Plastis  limit  sebesar  56,55%  diklasifikasikan  dalam kelompok  A-7-5  tanah  berlempung.  Sedangkan hasil  butiran  bahan  tambah  sarang  semut  diperoleh hasil diklasifikasikan AASHTO dalam kelompok A- 5 tanah lanau.
b. Klasifikasi System USCS
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  ukuran  butiran diperoleh hasil bahwa fraksi yang lolos saringan no. 200  adalah  sebesar  93,6%.  pengujian  batas  cair sebesar 65,59%. Nilai indeks plastisitas 8,04 % dan nilai  batas  cair  64,59%  diplot  ke  dalam  diagram platisitas,  sehingga  menurut  system  klasifikasi Unifaed  tanah  yang  diambil  dari  daerah  Wasur termasuk  kelompok  OH  yaitu  lempung  organic dengan pastistas sedang sampai tinggi. Berdasarkan pengujian  butiran  bahan  tambah  sarang  semut  di peroleh  hasil  system  klasifikasi  Unifaed  termasuk kelompok  MH  yaitu  lanau  organic  atau  lanau elastis.
Tanah  tanpa  campuran  semen  dicetak  dengan menggunakan  cetakan  silinder,  diperam  kemudian  diuji  kuat tekan  bebasnya  sesuai  dengan  umur  pemeraman.  Hasilnya ditunjukkan dalam table 3 dan gambar 2.
Tabel  3  Hasil  Pengujian  kuat  tekan  bebas  100%  tanah asli
No Umur pemeraman
Tegangan (kg/cm 2 ) 1 3 0,773 2 7 0,834 3 14 0,912 4 28 0,901 No Pengujian Nilai 1 Kadar air tanah dasar 51,51% 2 Berat jenis tanah dasar 2,64 % 3 Bobot isi tanah dasar 2,02 kg/cm 3 4 Batas cair tanah dasar 64,59 % 5 Batas plastisitas tanah dasar 56,55 % 6 Index plastis tanah dasar 8,04 % 7 Lolos saringan 200 tanah dasar 93,6 % 8 Lanau 53,81 % 9 Lempung 39,79 % 10 Pasir 6.4 % 11
Berat volume maksimum (ℽd)
1,419 kg/ cm 3 12 Kadar air optimum 16,198%
Dari  tabel  3  hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas 100% tanah dasar tanpa campuran bahan tambah sarang semut dan bahan pengikat semen dengan variasi waktu umur  pemeraman  3  hari,  7  hari,  14  hari,  dan  28  hari, menujukan peningkatan kuat tekan bebas dari nilai (qu) sebesar  0,773  kg/cm2  sampai  nilai  (qu)  0,901  kg/cm2, dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  waktu pemeraman  tanah  dapat  meningkatkan  nilai  kuat tekan bebas  pada  tanah  dasar.  Hasil  dari  nilai  kuat  tekan bebas  kemudian  diplotkan  seperti  pada  gambar  2 sebagai berikut.
Gambar 2 Grafik hubungan antara pemeraman dengan nilai kuat tekan bebas variasi 100% tanah asli.
Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa campuran 100% tanah asli, waktu pemeraman yang diberikan meningkatkan  nilai  kuat tekan  bebas  secara  signifikan. Hal  ini  disebabkan  kondisi  sampel  masih  dalam keadaan lunak.
4.1 Pengaruh Penambahan Kadar Semen dan Sarang Semut Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas .
Penambahan  kadar  semen  dan  sarang  semut  pada tanah  lempung  dapat  mempengaruhi  nilai  kuat  tekan bebas.  Besarnya  kenaikan  diperlihatkan  pada  tabel berikut.

## a. Pemeraman 28 hari
Tabel  4  Kenaikan  nilai  qu  terhadap  nilai  qu  tanah asli pemeraman 28 hari.
Kadar semen % Nilai
qu (kg/
cm 2 ) qu (%) Kadar sarang semut (%) nilai
qu (%) qu (%)
3 1,800 1,200 5 3,059 1,530 3 1,800 1,208 10 3,257 1,629 3 1,807 1,225 15 3,520 1,760
Berdasarkan  tabel  4  hasil  pengujian  kuat  tekan bebas  pemeraman  umur  28  hari  dari  berbagai variasi  presentase  sampel  pembuatan  benda  uji, hingga  penambahan  bahan  tambah  sarang  semut
dan  bahan  pengikat  semen  menunjukkan  hasil pengujian mengalami perubahan pada nilai tegangan  (qu).  Sehingga  hasil  dari  pengujian  ini dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.
Gambar 3 Grafik hubungan kadar semen dan sarang semut terhadap nilai kuat tekan bebas pemeraman 28 hari.
Hasil  uji  kuat  tekan  bebas  tanah  asli  umur pemeraman 28 hari sebesar 1,807 kg/cm2. Nilainya meningkat  setelah  penambahan  3%  kadar  semen yaitu  0,81%.  Untuk  campuran  tanah  semen  dan sarang  semut  mengalami  kenaikan,  penambahan 5%,  10%,  15%,  sarang  semut  menaikan  nilai  kuat tekan  bebas  sebesar  1,530%,  1,629%,  1,760%  dari kuat tekan tanah asli.
b. Hasil  pemeraman  dengan  nilai  kuat  tekan  bebas berbagai varias.
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas  dari semua  berbagai  variasi  pembuatan  benda  uji  dapat dijelaskan pada grafik hubungan antara semua umur pemeraman yang ditentukan.
Gambar 4 Grafik hubungan antara pemeraman dengan nilai kuat tekan bebas berbagai variasi
Pada  gambar  4  dari  semua  variasi  pembuatan sampel  yang  di  uji  kenaikan  nilai  kuat tekan  bebas terjadi  pada  campuran  tanah,  semen,  dan  sarang semut  pada  presentase  85%  tanah  asli  ditambah 15% sarang semut dan 3% semen pada pemeraman 28  hari.  Nilai  uji  kuat  tekan  bebas  yang  diperoleh dari  presentase  85%  adalah  sebesar  1,760  kg/cm2. Dan nilai tegangan kuat tekan bebas terkecil terjadi pada presentase 95% tanah asli ditambah 5% sarang semut  dan  3%  semen  pemeraman  3  hari  sebesar 0,986 kg/cm2. Semakin besar presentase penambahan sarang semut semakin  besar  nilai kuat tekan  bebas  yang  dihasilkan.  Sampel  tanah  yang diuji  berangsur-angsur  menalami  kenaikan  sampai mencapai  puncak  tegangan,  dan  kekuatannya menurun  sangat  cepat  Ketika  melewati  fase tersebut.  Sifat  tanah  akan  semakin  getas  seiring penambahan  kadar  sarang  semut.  Pada  campuran tanah, sarang semut, dan semen kenaikan nilai kuat tekan  bebasnya  tidak  sebesar  campuran  tanah  asli dengan semen.
Gambar 5 Grafik hubungan antara presentase pemeraman 28 hari nilai kuat tekan bebas.
Pada  gambar  5  menjelaskan  bahwa  pemeraman  28 hari dengan presentase yang berbeda-beda memiliki nilai  kuat  tekan  bebas  meningkat.  Semakin  besar presentase penambahan sarang semut semakin besar nilai kuat tekan bebas  yang dihasilkan. Hal  ini  bisa disebabkan  oleh  karena  bahan  sarang  semut  yang ditambahkan  dalam  tanah  tidak  bersifat  reaktif mengikat  partikel  tanah  namun  sarang  semut berfungsi  sebagai  bahan  tambah  pada  tanah sehingga dapat mengurangi keruntuhan yang terjadi pada  tanah  yang  distabilisasi  dengan  semen.  Nilai kuat  tekan  bebas  pada  tanah  asli  berselang  waktu pemeraman memberikan nilai yang sangat kecil.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas  pada tanah  asli  (TA)  presentase  100%,  95%  90%  dan  85%  yang distabilisasikan  dengan  semen  3%  dan  sarang  semut  (SS) presentase  0%,  5%,  10%  dan  15%,  didapatkan  hasil  nilai
tegangan  (qu)  meningkat.  pengujian  nilai  kuat  tekan  bebas pada  umur  pemeraman  28  hari,  diperoleh  hasil  BU  1  (TA) sebesar 0,901 kg/cm2, BU 2 (TA + 3% semen) nilai tegangan (qu)  1,221  kg/cm2,  BU  3  (95%  TA  +  3%  semen  +  5%  SS) diperoleh 1,530 kg/cm2, BU 4 (90% TA + 3% Semen + 10 % SS) diperoleh 1,659 kg/cm2 dan BU 5 (85% TA + 3% Semen +  15%  SS)  nilai  tegangan  (qu)  1,760  kg/cm2.  Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan bebas nilai optimum qu berada pada BU  5  sebesar  1,760  kg/cm2.  Semakin  besar  presentase penambahan  sarang  semut  semakin  besar  nilai  kuat  tekan bebas  yang  dihasilkan.  sarang  semut  berfungsi  sebagai  bahan tambah  pada  tanah  sehingga  dapat  mengurangi  keruntuhan yang terjadi pada tanah yang distabilisasi dengan semen.

## REFERENSI
[1] A. H. Arrofiq and L. Afriani, “Pengaruh Variasi Waktu Pemeraman  Terhadap  Nilai  Uji  Kuat  Tekan  Bebas pada  Tanah  Lempung  dan  Lanau  yang  Distabilisasi Menggunakan Kapur pada Kondisi Optimum,” vol. 4, no. 3, pp. 447–458, 2016.
[2] A.  F.  Sajati  and  S.  Wulandari,  “Unsoaked  (  Clayey Soil  Stabilization  Using  Rice  Husk  Ash  And  Lime Evaluated  By  CBR  Unsoaked  )  Perkembangan infrastruktur  di  Indonesia,”  vol.  37,  no.  1,  pp.  36–45, 2020.
[3] K.  H.  Harlim,  Y.  Hindrawan,  and  S.  Prawono, “Pengaruh  Kadar  Semen  Terhadap  Soil  Cement Column Pada Tanah Margomulyo  - Surabaya,” pp. 1– 6.
[4] P.  Sarang  and  S.  Myrmecodia,  “Kalimantan  Selatan Sebagai Antibakteri,” vol. 2, no. 2, pp. 31–35, 2010.
[5] E.  Y.  E.  Rumissing  and  C. A.  Pattiasina,  “Campuran Optimum  Tanah  Kapur  Wasay  dengan  Semen  untuk Lapis  Fondasi  Jalan,”  pp.  92–99,  2019,  [Online]. Available:
https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1 /sip4/2019/jiunkpe-is-s1-2019-21413182-44752- tanah_kapur-chapter2.pdf
[6] P.  Pamuttu,  Dina  Limbong  and  Betaubun,  “Ant  nest (Musamus) as an additional material of engineered soil stabilisation  using  soil  cement,”  vol.  9,  pp.  918--925, 218AD.
[7] B.  Raharmadi,  “Meningkatkan  Nilai  Kuat  Tekan Bebas (UCS) Tanah Manyawang Distabilisasi Dengan Semen,” J. Infrastuktur , vol. 3, no. 01, 2017.
[8] BSN, “Cara Uji Penentuan Kadar Air untuk Tanah dan Batuan  di  Laboratorium,” Sni  19652008 ,  pp.  1–16, 2008.
[9] BSN, “Cara Uji Berat Jenis Tanah,” Sni 19642008 , pp. 1–14, 2008.
[10] S.  N.  Indonesia  and  B.  S.  Nasional,  “Cara  uji penentuan  batas  plastis  dan  indeks  plastisitas  tanah,” 2008.